624 



während das Oktaeder des Antimonzinks 0,7609 : 1 : 0,960 giebt. 

 Käme beim Antimonsilber ja:b ijC vor, so würde das Axenver- 

 hältniss 0,7697 : 1 : 1,007 sein, die drei Kantenwinkel resp. 117° 6', 

 95° 14' und 117° 36', die Neigung der Fläche gegen die Flä- 

 che c — 121° 12' betragen, Werthe, die nicht weit von den 

 beobachteten jedenfalls nur annähernd richtiger abweichen. 



Cooke fand indessen die Zusammensetzung jener Krystalle 

 von Antimonzink innerhalb gewisser Grenzen schwankend. Wäh- 

 rend die berechnete Zusammensetzung von 



2 At. Zink = 65 = 35,08 3 At. = 97,5 = 24,77 

 1 At. Antimon = 120,3 = 64,92 1 At. - 120,3 = 55,23 



ist, ergaben Krystalle der ersten Legirung 21 bis 35 pCt., die 

 der zweiten 43 bis 64 pCt. Zink, wohl ein genügender Beweis, 

 dass die Legirungen beider Metalle, mögen sie — Zn Sb (=21,3 Zn) 

 oder Zn 6 Sb (= 61,9 Zn) oder dazwischenliegende Mischungen 

 sein, gleiche Form haben, d. h. isomorphe Mischungen sind. 



Wir wollen bei dieser Gelegenheit noch einer Legirung des 

 Wismuths mit Nickel und Kupfer gedenken, welche Dick un- 

 tersucht, und deren Form Miller beschrieben hat.*) Vertheilt 

 man die 2,82 pCt. Schwefel auf die Metalle, so besteht der me- 

 tallische Theil aus 91,43 Wismuth, 6,4 Nickel und 2,17 Kupfer, 



welche = Cu Ni 3 Bi 12 oder =^ u j Bi 3 sind (Bi = 104). Auch 



diese Legirung krystallisirt vollständig sowie Zn 2 Sb, und die 

 Winkel des Rhombenoktaeders sind = 118° 22', 90° 56', 120° 

 34'; die Neigung seiner Flächen gegen c (Spaltungs- und Zwil- 

 lingsfläche) ist =119° 43'. Hier ist ai b : c = 0,7305 : 1 : 1,034. 

 Es sind mithin isomorph 



Zn 2 Sb 



Zn 3 Sb 



T 185,3 100. 



217,8 100. 



eine Folge der Heteromorphie der einzelnen Metalle. 



*) Phil. Mag. 1856 Juli 



